ูῧ㈨ᩱ㸫㸯ఀ᪉Ⓨ㟁ᡤ➨㸰ྕᶵ㸰ḟ⣔ࣈ࣮ࣟࢲ࢘ࣥࢱࣥࢡୖ㠃ࡢட⿣࡟ࡘ࠸࡚
ᖹ ᡂ 㸰 㸵 ᖺ 㸱 ᭶ᅄᅜ㟁ຊᰴᘧ఍♫

１．件

名
伊方発電所第２号機

２次系ブローダウンタンク上面の亀裂について

２．事象発生の日時
平成２６年１１月２１日１６時１０分
３．事象発生の設備
２号機 ２次系ブローダウンタンク
４．事象発生時の運転状況
２号機 第２３回定期検査中
５．事象発生の状況
伊方２号機は第２３回定期検査中のところ、平成２６年１１月２１日１４時３０分頃に、運転員が２次系ブローダウンタンク※１ の保温材の継目に水滴があることを確認した。保温材の取外しを実施し、１６時１０分にタンクの上面に腐食による亀裂があることを確認した。このため、１６時４２分に補助蒸気の供給を停止し、漏えい箇所を隔離し、漏えいは停止した。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１）※１２次系ブローダウンタンク
２次系で使用した補助蒸気などのドレンを集めて、排水するためのタンク

６．事象の時系列
平成２６年１１月２１日
１４時３０分頃 運転員が巡視点検中に水滴を発見
１５時４０分
当該箇所の保温材取外しを開始
１６時１０分
タンク上面に腐食による亀裂があることを確認
１６時４２分補助蒸気の供給を停止し、漏えい停止を確認

1７．調査結果
当該タンク上部に亀裂が発生した原因について、以下の調査を行い、要因の検討を実施した。
（１）タンク本体の調査
ａ．外観調査タンク外面を目視点検した結果、上部鏡板に３箇所の亀裂（原子炉側、脱気器側、取水口側）が認められた。
（添付資料－２、３）
ｂ．内面調査タンク内面を目視点検した結果、上部鏡板（炭素鋼）のうち、内筒※１（ステンレス鋼）の内側に、著しい腐食・減肉が認められた。特に内筒の近傍で腐食・減肉が著しく、内筒から遠ざかるにしたがって減肉量は低減していた。これは、異種金属接触部の近傍で腐食・減肉が著しく、異種金属接触部から遠ざかるにしたがって減肉量が低減する異種金属接触腐食※２ の特徴であった。
内筒の外側については、腐食・減肉は軽微であった。
また、タンク胴板のうち、内張板（ステンレス鋼）を設置している箇所における腐食・減肉は軽微であった。
（添付資料－４）※１

内筒
タンク内へ流入するドレン水の、蒸気とドレン水の分離性向上のため設置している。

※２

異種金属接触腐食
２つの異なる金属が土壌中や水中などの電解質中で接触すると両者の電位の違いにより、電位の低い方の金属の腐食が促進される現象。
電解質中で炭素鋼とステンレス鋼が接触した場合には、電位の低い炭素鋼が腐食し、電気伝導率が高い場合により顕著にみられる現象。

ｃ．寸法調査タンク各部の厚さを計測した結果、上部鏡板のうち、内筒の内側に減肉が認められ、特に内筒の近傍で減肉が著しく、内筒から遠ざかるにしたがって減肉量は低減していた。
（添付資料－５）ｄ．金属成分分析
金属成分分析を行った結果、上部鏡板の材料は炭素鋼であり、ＪＩＳ規格のＳＳ４００の化学成分を満足しており問題なかった。

2

また、内筒の材料はステンレス鋼であり、ＪＩＳ規格のＳＵＳ３０４の化学成分を満足しており問題なかった。
（２）運用状況調査
当該タンクには、上部鏡板の内筒の内側にスプレイノズルが４箇所設置されており、スプレイ水として所内用水が供給されている。
所内用水の水質は、塩素イオンが約２２ｐｐｍ含まれており、電気伝導率が約１８７μＳ／ｃｍであり、異種金属接触腐食の発生が懸念される、電気伝導率である。
また、タンク側面に流入する補助蒸気のドレン水は、純水を供給している補助ボイラで発生した蒸気のドレン水であり、電気伝導率は１０μＳ／ｃｍ以下と低いため、異種金属接触腐食は顕在化しない。
（３）タンク保守状況の調査
当該タンクは、昭和５５年に設置してから取替え実績はなかった。また、当該タンクは８定検毎に開放点検を実施しており、至近の平成２４年１月～２月の点検では、上部鏡板を内面から目視確認したが著しい腐食等は確認できなかった。
（４）類似タンクの調査
本事象に伴い、以下のタンクの点検を実施した。
ａ．１号機２次系ブローダウンタンク
目視点検を行った結果、内張板（ステンレス鋼）を設置している箇所を含み、タンク内外面の上部鏡板他の腐食・減肉は軽微であった。
また、鏡板・胴板の寸法計測結果においても、タンク各部に著しい減肉は認められなかった。
なお、１号機ブローダウンタンクにスプレイノズルは設置されておらず、鏡板および内筒の材質はともに炭素鋼であり、昭和５０年に設置してから取替え実績はなかった。
（添付資料－６）
ｂ．３号機２次系ブローダウンタンク
目視点検を行った結果、タンク内面の上部鏡板他の腐食・減肉は軽微であった。
また、鏡板・胴板の寸法計測結果においても、タンク各部に著しい減肉は認められなかった。
なお、３号機ブローダウンタンクにスプレイノズルは設置されておらず、鏡板および内筒（ベルマウス）の材質はともに炭素鋼であり、平成４年に設3置してから取替え実績はなかった。
（添付資料－７）８．推定原因調査結果より、・炭素鋼（鏡板）が腐食しているものの、ステンレス鋼（内筒）は腐食しておらず、ステンレス鋼（内筒）から遠ざかるほど腐食が低減していた。
・亀裂が発生していた箇所は、炭素鋼（鏡板）とステンレス鋼（内筒）の境界部であり、かつスプレイ水（電気伝導率：約１８７μＳ／ｃｍ）が存在する内筒の内側であった。
・電気伝導率が約１０μＳ／ｃｍ以下と低い補助蒸気のドレン水の環境下では、炭素鋼（胴板）とステンレス鋼（内張板）の境界部は健全であった。
・スプレイノズルが設置されていないことを除き、構造がほぼ同仕様である１号機２次系ブローダウンタンクの鏡板（炭素鋼）と内筒（炭素鋼）の境界部には、著しい腐食は認められなかった。
以上より、当該タンクの亀裂が発生していた箇所は、所内用水（電気伝導率：約１８７μＳ／ｃｍ）に接していたことから、炭素鋼（鏡板）とステンレ
ス鋼（内筒）による異種金属接触腐食が発生し、炭素鋼（鏡板）の腐食・減肉が、当該タンク設置以降徐々に進展し、亀裂に至ったものと推定される。
９．対策（１）亀裂の認められた上部鏡板について平成２７年３月中に同材料である炭素鋼の上部鏡板への取替えを完了させる。
（２）上部鏡板の取替えに合わせ、１号機２次系ブローダウンタンクおよび３号機
２次系ブローダウンタンクと同様に、内筒の材質をステンレス鋼から上部鏡板の材料と同一となる炭素鋼に変更する。
（３）当該タンク内に所内用水（電気伝導率：約１８７μＳ／ｃｍ）が供給されないよう、上部鏡板の取替えに合わせ、１号機ブローダウンタンクと同仕様とし、スプレイノズルを撤去する。なお、スプレイノズルを撤去しても、タンクドレン水の冷却に問題はない。
また、今後も、補助ボイラへ供給する純水の電気伝導率を１０μＳ／ｃｍ以下に管理していく。
以4上

添付

資料

添付資料－１

伊方２号機

２次系ブローダウンタンク廻り系統概略図

添付資料－２伊方２号機

２次系ブローダウンタンク概略図

添付資料－３

タンク外面目視点検結果

添付資料－４

タンク内面目視点検結果

添付資料－５

タンク各部寸法測定結果

添付資料－６

伊方１号機

２次系ブローダウンタンク概略図

添付資料－７

伊方３号機

２次系ブローダウンタンク概略図

5タービン建家
非常用排水ピット

所内用水

２次系ブローダウン
タンク

大気へ

補助蒸気ドレン水

当該箇所

伊方２号機 ２次系ブローダウンタンク廻り系統概略図

添付資料－１6

添付資料－２

伊方２号機
伊方２号機 ２次系ブローダウンタンク概略図

上部鏡板(炭素鋼)
スプレイノズル(ステンレス鋼)
内筒(ステンレス鋼)

鏡板外周域(内筒の外側)

排気に著しい腐食なし

炭素鋼
ステンレス鋼
全面腐食(軽微な腐食)
Ａ－Ａ矢視（タンク内面）【鏡板中央域(内筒の内側)】

局部腐食(著しい腐食)
亀裂

排気【鏡板(炭素鋼)と内筒(ｽﾃﾝﾚｽ鋼)の異種金属接触部近傍】

スプレイノズル(ステンレス鋼)

内筒(ステンレス鋼)
上部鏡板
(炭素鋼)

ＡＡ

ドレン入口

内張板
(ステンレス鋼)

２２８６ｍｍ
φ１５００ｍｍ

ドレン出口

7

添付資料－３（１／２）

タンク外面目視点検結果（保温材取外し前｢上部を除く｣）

上部鏡板(炭素鋼)
スプレイノズル(ステンレス鋼)
原子炉側

１号側

排気

内筒
(ステンレス鋼)
亀裂

脱気器側

取水口側

タンク外面

原子炉側

脱気器側

取水口側

8

添付資料－３（２／２）

タンク外面目視点検結果（保温材取外し後）

上部鏡板(炭素鋼)
スプレイノズル(ステンレス鋼)
原子炉側

１号側

排気

内筒
(ステンレス鋼)
亀裂

脱気器側

取水口側

タンク外面

原子炉側

脱気器側

取水口側

9

添付資料－４

タンク内面目視点検結果
スプレイノズル(ステンレス鋼)

内筒(ステンレス鋼)
上部鏡板(炭素鋼)

③

②

ドレン
入口

④
内張板
(ステンレス鋼)

①胴板
(炭素鋼)

ドレン
出口

上部鏡板

境界
内筒
①タンク内部②内筒内側

内張板

胴板

③内筒外側

④胴板・内張板

10

取水口側

原子炉側

タンク各部寸法測定結果

添付資料－５11

添付資料－６

伊方１号機 ２次系ブローダウンタンク概略図

上部鏡板(炭素鋼)

内筒(炭素鋼)

排気炭素鋼
ステンレス鋼
著しい腐食なし

Ａ－Ａ矢視（タンク内面）
排気

内筒(炭素鋼)

上部鏡板
(炭素鋼)

ＡＡ

ドレン入口

２２８６ｍｍ内張板(ステンレス鋼)

φ１５００ｍｍ

ドレン出口

12

添付資料－７

伊方３
伊方３号機 ２次系ブローダウンタンク概略図
上部鏡板(炭素鋼)

内筒(ベルマウス)
(炭素鋼)

排気炭素鋼
著しい腐食なし

Ａ－Ａ矢視（タンク内面）
排気

内筒(ベルマウス)
(炭素鋼)
上部鏡板
(炭素鋼)

ＡＡ

ドレン入口

φ２０００ｍｍ
２９５０ｍｍ
内張板
(炭素鋼)

ドレン出口

13